1248 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



sur cette question, qui est loin d'être élucidée, malgré les études impor- 

 tantes dont elle a déjà fait Tobjet. 



La technicjue à suivre pour l'extraction des gaz de l'acier peut présenter 

 de nombreuses variantes, entre lesquelles il y aura lieu de choisir ultérieu- 

 rement. Dans celte première série, nous avons déterminé le volume des 

 gaz que l'on peut extraire en chaufFant le métal dans le vide, à la tempé- 

 rature de 9)0°, adoptée à la suite d'une série d'observations analogues à 

 celles qui ont été publiées récemment par M. Marcel Guichard. Dans ces 

 conditions, la vitesse du dégagement gazeux diminue assez rapidement 

 pendant les premières iieures de cliaufTage, puis beaucoup plus lentement 

 et semble même tendre vers une limite. Cela conduirait à supposer que les 

 gaz recueillis proviennent en partie d'une réaction qui se produirait 

 progressivement et ne correspondent pas exclusivement à un dégagement 

 de gaz dissous ou occlus. Les observations suivantes nous paraissent 

 confirmer cette manière de voir : 



I" Si Ion cliaiifle dans les mêmes coiulilions deii\ échanlillons d'un même métal, 

 de même poids, mais amenés à IVlal de fragments de dimensions difTérenles. on oijlient 

 aux piemieis instants un dégagement beancoup plus rapide avec les petits fragments, 

 mais la diflérence s'atténue l'apidement et les vitesses de dégagement, ainsi que le 

 volume de gaz dégagé, semblent tendre vers la même limite. 



Voici, par exemple, les résultats obtenus sur deu\ échantillons d'un acier doux Martin, 

 employés l'un sous forme d'une plaquette de 2""" d'épaisseur, l'autre sous forme de 

 copeaux de o™'", i d'épaisseur. (Les vitesses de dégagement sont exprimées en centi- 

 mètres cubes de gaz dégagés à l'Iieure par gramme de métal.) 



Volume total 

 Vitesse de dégagement. dégagé par It'de niélal. 



IJuiée du cliaiilTage. T'Inque. Copeaux. Plaque. Copeau.\. 



Après ujie demi-jouiiiée 0,010 0,060 o,o3 0,16 



.Après I jour et demi 0,020 o,oi5 0,20 ",''-9 



Après 2 jours et demi 0,008 0,008 o,3.i 0,07 



.\près 3 jours et demi o.ooS o,oo3 o,36 o,4o 



2" SI Ion cliaulle des poids dilTérents d'un même métal, en copeaux de mêmes dimen- 

 sions, le volume <le gaz dégagé n'est pas proportionnel au poids du métal employé; le 

 rapport des volumes dégagés est nolaldement plus petit (|ue li' rap|)ort des poids el 

 lend à diminuer quand ou pi-olonge le cliaullage. 



Ainsi, en chanllant deux échantillons d'un acier Martin vn copeaux de o""", i dépais- 

 ^<Mlr, |iesaiil l'un fit-' cl l'autre i?, nous avons obtenu, au lioul d'un jour, environ 2,5 fois 

 plus de gaz dans le premier cas que dans le second. Après 8 jours de cliaullage, le 

 volume dégagé par le deuxième échantillon atteignait les | du volume dégagé par le 

 |)reniii;r. 



